{ 83o 



IIP Tableau. 



Laine. 



Brésil 



!i mois 

 6 mois 

 I an 



alun. 



I mois 

 6 mois 

 I an 



I mois 



l Campèche -f- bain de physique < 6 mois 



' ( I an 



ak 



T mois 

 6 mois 

 I an 



I I mois 



Acide sulfindigotique | 6 mois 



( I an 



lOO 

 ICO 

 lOO 

 100 

 lOO 

 100 



lOCl 

 lOO 

 lOO 

 ICO 

 ICO 

 lOO 

 100 

 100 

 lOO 



zéro 



44 iV 



5r -h 

 691% 



25 



55 

 ■jo 

 2,8 

 46 ^ 

 68,9 -h 



9 

 59 

 69 



» Je tire les conséquences suivantes de ces tableaux : 



» Le r* tableau montre que la couleur la plus stable est l'indigo de cuve, 

 fixé par mon procédé, à savoir par l'alun et la vapeur; car après i an la 

 laine teinte en bleu 12 ton n'avait pas sensiblement baissé. 



» La couleur la plus stable ensuite est le bleu de cuve appliqué par le 

 procédé ordinaire sur la laine plongée à tiède dans la cuve. Apres i an, 

 100 degrés de couleur avaient perdu 9 degrés. Ce résultat montre ce 

 qu'était le maximum de bon teint sous Louis XIV. 



» La cochenille, suivant l'emploi des trois mordants, le tartre et la com- 

 position d'étain, le tartre et l'alun, enfin l'alun seul, offre un exemple bien 

 frappant de l'influence du mordant sur la stabilité de la matière colorée. 



w Avec le 1^' mordant la couleur est évidemment de grand temt, elle n'a 

 pas baissé après 6 mois d'exposition, et après i an 1 00 degrés se sont abaissés 

 de 22, 5. 



» Avec le 2* mordant, après 6 mois d'exposition la couleiu- avait déjà 

 perdu a5, puis 35 après i an. 



" Enfin avec le 3* mordant 100 degrés de couleur étaient réduits après 

 6 mois de 4< t>t après 1 an de 58. 



» La garance a présenté des résultats analogues avec le tartre et la com- 

 position, et le tartre et l'alun; mais elle est moins solide que la cochenille 

 avec le '.*'et le 2* mordant. 



